136 



grössten Theil der Platte nehmen zwei optisch deutlich dif- 

 ferente Stücke ein, deren Auslöschungsrichtungen wiederum 

 einen Winkel von etwa 4,5° bis 5° mit einander einschliessen. 



Ein ähnliches Verhalten wie das oben beschriebene er- 

 geben auch die Schliffe, welche vom Desmin von Andreasberg 

 und Farör nach der Fläche OP(OOl) hergestellt sind. Es 

 zeigten sich in Zwillingsstellung befindliche Partien, deren 

 Auslöschungsrichtungen einen Winkel von 2° bis 4° mit ein- 

 ander einschliessen; bei einem Andreasberger Desmin stieg 

 der Werth desselben sogar auf 6° bis 7°. Ein Theil dieser 

 Abweichungen der Auslöschungsrichtungen aus der orientirten 

 Lage zur Kante ooPoo (010) ist wohl auf den büscheligen Bau 

 der Krystalle zurückzuführen, durch welchen die einzelnen 

 Spaltungsblättchen nach ooPcb (010) starke Krümmungen er- 

 fahren. 



c. Erwärmungsversuche an Desmindünnschliff en. 

 «. Schliffe parallel ocPoo (010). 



Eine Platte parallel ooPoo (010) des Desmins von Farör 

 zeigte vor dem Erwärmen bei gekreuzten Nicols eine Thei- 

 lung in vier Hauptfelder, deren je zwei in den Kanten zu- 

 sammenstossende in Zwillingsstellung standen und eine Aus- 

 löschungsschiefe von etwa 5° gegen die Kante ooPdb (010) zu 

 OP (001) ergaben. Es wurden im Erwärmungsapparat zwei 

 in Zwillingsstellung befindliche Felder beobachtet. Bei Er- 

 höhung der Temperatur auf 110° zeigten beide Felder orientirte 

 Auslöschung zu den Kanten von OP (001). Bei einer weiteren 

 Erhitzung auf etwa 140° hellten sich beide wieder auf, und 

 es ergab sich, dass die Hauptschwingungsrichtungen jetzt die 

 entgegengesetzte Schiefe zur Kante von OP (001) hatten, wie 

 vor dem Versuch. Beim Erkalten unter Wasserzufuhr trat 

 die rückläufige Bewegung ein. Bei ungefähr 100° löschte die 

 Platte orientirt zur Combinationskante von OP (001) aus, und 

 nach vollständigem Erkalten war die Lage der Hauptschwin- 

 gungsrichtungen dieselbe wie vor der Erwärmung. 



Der Desmin von Andreasberg führt ein ähnliches Ver- 

 halten vor. Die Platten parallel ooPdb (010) erreichten in den 

 Zwillingspartien bei einer Temperatur zwischen 130° und 155° 

 die orientirte Lage der Hauptschwingungsrichtungen zu der 



